—  508  — 
devesi  ciò  a  una  diminuizione  della  sopratensione  dell'  idrogeno  per  l'alterata 
superficie,  o  ad  una  sopratensione  sopravvenuta  nello  zinco  e  tale  da  superare 
ormai  il  potenziale  di  scarica  dell'  idrogeno  (eventualmente  aumentato  anche 
esso,  ma  in  grado  minore)?  Misure  di  potenziale  agli  elettrodi,  durante  il 
passaggio  della  corrente  e  in  stato  di  riposo,  mi  han  permesso  di  risolvere 
la  questione,  mostrando  che  è  vera  la  seconda  ipotesi:  il  potenziale  di  depo- 
sizione dello  zinco,  cioè,  manifesta  una  sopratensione  per  effetto  delle  basi. 
Quantità  assai  piccole  di  solfati  di  chinina,  chinolina,  dimetilanilina,  spostano 
il  potenziale  di  lavoro  del  catodo  (a  corrente  costante)  di  valori  abbastanza 
elevati,  fra-}-  0,130  e  -\-  0,180  volts,  nel  seaso  elettropositivo;  e  valori  ancor 
più  forti  (intorno  a  -j-  0,5)  si  hanno  con  catodi  di  mercurio.  È  notevole  che 
già  il  potenziale  di  riposo  (cioè  senza  corrente)  di  un  elettrodo  di  zinco  si 
risente  della  presenza  di  basi,  variando  però  in  senso  inverso  (più  nobile),  e  cioè 
di  —  0,05  a  —  0,08  volts.  Ma  di  queste  misure,  per  attuale  mancanza  di  spazio, 
renderò  conto  in  uua  prossima  Nota,  ove  mi  occuperò  pure  dei  risultati  degli 
studiosi  che  han  lavorato  precedentemente  su  questo  argomento  o  su  affini: 
principali  tra  essi  il  Le  Blanc  (1909),  il  Reichinstein  (1909-1913),  il 
Marc  (1913),  Mathers  e  Overton  (1913),  il  Marie  (1908),  il  Newbery  (1914), 
Pring  e  Tainton  (1914),  ed  altri  ancora. 
È  mia  intenzione  estendere  questi  studi  alla  influenza  di  altre  basi, 
per  studiare  il  legame  fra  il  loro  comportamento  catodico  e  altre  proprietà: 
si  può  fin  da  ora  pensare  che  possano  aver  influenza  .  il  peso  molecolare 
elevato,  la  solubilità  nell'acqua  della  base  libera,  la  sua  energia  chimica, 
la  sua  capacità  a  formare  complessi  col  catione  metallico,  ecc. 
Si  esaminerà  pure  da  analogo  punto  di  vista  la  deposizione  catodica  di 
altri  metalli  (Fe ,  Ni ,  Pb ,  Sn ,  Cu ,  Ag ,  Hg),  e  dell'  idrogeno. 
Se  una  stessa  base  avrà  influenza  diversa  sui  vari  metalli,  sarà  il  caso 
di  vedere  se  non  sia  possibile,  con  opportune  aggiunte,  ottenere  la  deposizione 
elettrolitica  di  leghe  che  non  si  formino  con  soluzioni  pure. 
Chimica  fisica.  —  /  coefficienti  di  temperatura  della  ten- 
sione superficiale  in  miscele  binarie.  Nota  di  M.  Padoa  e  A.  Mat- 
teucci,  presentata  dal  Socio  G.  Oiamician. 
Questa  Nota  sarà  pubblicata  nel  prossimo  fascicolo. 
